9&9& ( 6 V ) S&9& 
tionem difquifita haec minera non nifi pauxillum 
fulphuris exhibuit, atque cum arfenico albo mixta et 
fublimata, arfenicum aurantii coloris, et cum fale 
ammoniaco grana aliquot falis volatilis vrinofi et 
fublimatum coloris aurantii dedit, et cum mercu¬ 
rio fublimato corrofiuo mixta, mercurium fublima¬ 
tum maximam quidem partem reddidit, fed, au£fo 
calore, grana aliquot cinnabaris praebuit. Caete- 
rum mineram hanc in omnibus hifce fublimationi- 
bus facillime fufam efle, Nofter perhibet. Minera 
pofthac tenuiflime comminuta et fub fornice fub 
continua agitatione calcinata, odorem fulphuris de 
fe fparfit, et colorem cinereum obtinuit. Calci¬ 
nata haec, cum plumbo mixta et fub fornice fufa, 
coniunftionem cum plumbo diu refpuit, tandem 
autem connubium iniit. Plumbum, pofthac per cu- 
pellationem difquifttum, argentum dedit, ita vt in 
centum pondio o£to fere vnciae computarentur. 
Porro affufum acidum nitri mineram cum impetu 
aggreflum eft, eamqae maximam partem ibluit, 
praeter pauca grana terrae albicantis, quae difquifi¬ 
ta ex terra argillacea per talcum album, cum quar- 
7,0 remixtum, produ&a e fle vifa fuit. Idem fere 
accidit cum aqua regis. Solutiones poftea colatae 
et cum alcali remixtae, praecipitatum flauum martia- 
le, ac cum lixiuio fanguinis praecipitatum coloris 
coerulei dederunt. Affufum oleum vitrioli minc- 
ram cum impetu fofuit, et odorem vt hepar ful¬ 
phuris de fe fparfit; aqua dein diluta folutio et 
cum alcali mixta, nihil, nifi minimam portionem ter¬ 
rae cuiusdam calcareae deiecit. Lixiuium alcaii- 
num cauflicum, cum hac minera per aliquot dies 
digeftum, nihil nifi tartarum vitriolatum exhibuit, 
ex quo Nofter colligit, partem marcafitae fulphu- 
reae, in hac minera contentae, folutam fuifle. 
Spiritus falis ammoniaci mineram non aggreflus 
_ Rr 4 eft. 
